121

MA600合金のPWSCC挙動に及ぼす溶存水素の影響
Influence of Dissolved Hydrogen on Primary Water Stress Corrosion
Cracking of Mill Annealed Alloy 600
戸塚 信夫 (Nobuo Totsuka)*
中島 宣雄 (Nobuo Nakajima)*

酒井 俊治 (Shunji Sakai)*
光田 弘道 (Hiromichi Mitsuda)*

要約 MA600合金のPWSCC感受性と環境中の溶存水素量の関係を，SSRT試験により320〜360℃の温度範囲，０〜４ppmの水素濃度範囲で求めた．その結果，溶存水素量３ppm付近にPWSCC感受性のピークがあることおよび溶存水素量によってPWSCCの活性化エネルギーが変化しており，330 ℃以下の温度域ではピーク位置がシフトする可能性があることが明らかになった．
またPWSCC破面には，水素脆化破面に特徴的に観察される，割れの進行方向に対して粒界割れ破面と延性破面が交互に入り交じった混合破面が観察された．
キーワード

MA600合金，PWSCC，SCC，溶存水素，活性化エネルギー，水素脆化，混合破面，粒界割れ，Abstract
The influence of dissolved hydrogen on primary water stress corrosion
cracking(PWSCC) of mill annealed alloy 600 was studied at temperatures ranging from 320℃ to360℃ and hydrogen contents ranging from 0 to 4 ppm, using the slow strain rate technique(SSRT).
The results suggest that the susceptibility of Alloy 600 on PWSCC reaches the maximum around 3ppm of hydrogen content and the apparent activation energy of PWSCC depends on hydrogen content.
Therefore, the hydrogen content at which the susceptibility reaches the maximum may change by thetemperature below 330℃. In addition, the surface of the specimen fractured by PWSCC shows acomplex fracture mode which is typically observed on a fracture surface due to hydrogen
embrittlement,on which intergranular and ductile fractures are alternately observed along a crack
propagation line.
Keywords
alloy 600, MA600, SCC, PWSCC, dissolved hydrogen, activation energy, hydrogen
embrittlement, complex fracture surface, intergranuler fracture

1.

緒言てSSRT（Slow Strain Rate Technique）試験を行った．
溶存水素量とPWSCC感受性の関係をまず従来と同PWR 一次冷却水中でNi基合金がSCC（PWSCC）様360〜350℃の温度範囲で，更に340〜320℃の低温以来広く域で検討し，PWSCCの活性化エネルギーが溶存水，PWRの高経年化に伴い考慮され素量で異なることおよび破面に水素脆化破面に見ら感受性を有することはCoriouらの研究知られており

（1）

（2）

るべき問題の一つと考えられている（3）．また近年，れる混合破面が観察されたので報告する．

環境中の溶存水素量を低減することで，PWSCC感受性が低減されるとの報告 （4）がなされているが，2.

実験方法

350℃以上の高温域での試験結果がほとんどであり（5），低温側（6）での充分なデータが得られていないの

2.1

試料が現状である． 本研究では溶存水素の影響を確認するため，PWSCC感受性の高いMA600合金を用い*（株）
原子力安全システム研究所

技術システム研究所

実験に使用した試料は180kg真空溶解材を熱間鍛122

造，熱間圧延，冷間圧延した後，MA処理（930℃A1.5R30分保持後水冷）したものである．また代表成分お0.9

よび機械的性質はそれぞれ表１，２に示す．

27279φ 10R 4

表１C10R9φ

試料化学成分（wt％）
SiMnPS

25Ni

CrFe720CuA

20.03 0.35 0.36 0.009 0.001 74.85 16.16 8.64 0.01

表２2.5

2.5 0.12R
57292

機械的性質

0.2％耐力（N／mm2）

引張強度（N／mm2）

伸び（％）

24362947.3A
SSRT試験片形状

1.5R
12.7

2.2

2.5

2.5 0.12R
57PWSCC 試験方法

353512.52.5A

PWSCCを実験室的に再現する方法としては，定2.5荷重試験法，定歪み試験法，SSRT試験法等いくつ10かあるが，従来法ではいずれも1000時間以上の長時7020間試験が必要となり，かつ低温度側での再現が困難
試験片プレス用金型であるため著者の一人（戸塚）が以前に開発した促進SSRT法（7）を用いた．この方法は，図１に示すよ図１

うに平板試験片に加工した後平行部を金型でプレス試験片形状およびプレス用金型し，試験片中央部に予備冷間加工と多軸応力状態が共存するようにしたのが特徴であり，これによって酸素

イオン交換樹脂

従来法の数十倍PWSCCを加速できるようにしたものである．試験に用いた装置は，図２に模式的に示

水素すような３個のオートクレーブを直列に配置した３純アルゴンガス

試験
片
流連式の液循環式SSRT試験機であり，原則として同一試験条件で３本の試験を同時に行った．試験液はオートクレーブ
（3連式）

薬品量計

圧力調整弁

引張荷重
試
験
片

PWRの通常運転時の水質を模擬するため，500ppmB+2ppmLi水溶液となるように，脱イオン水−5（電気伝導度；1×10 S/m以下）とホウ酸および水冷
却器
調整槽

水質測定計器
引張荷重酸化リチウムを用いて調整した．なお使用した薬剤

試験片はそれぞれ原子力グレードおよび特級試薬である．
溶存水素量は，試験片をオートクレーブ内にセットした後Arガスで脱気した試験液を循環させながら熱交換器

引張荷重脱気を続け，溶存酸素が１ppb以下になってから所
予
熱器定の濃度になるように調整した．溶存水素量は，０p p m （ 0 . 0 5 p p m 以 下 ）， １ p p m （ １ ± 0 . 1 p p m ），2.75ppm（2.75±0.2ppm）,4ppm（4±0.3ppm）の４高圧ポンプ
送水ポンプ

水準，試験温度は360，350，340，330，320℃の５水準とした．

図２

SSRT試験装置模式図

123

昇温は試験液が所定の溶存水素，溶存酸素量に達してから行い，試験温度に達した後１時間所定の環境条件に保持した後応力負荷を行った．
SSRT試験における歪み速度は，一般的に遅いほど材料の割れ感受性が高まることが知られているが，本試験では戸塚らの実績（7）がある5×10-7／sを採用した．なお，試験を開始する前に試験片とジグ間の遊びをなくすため，70kgfの予備負荷を行った
後，上記歪み速度で試験を開始した．

写真１（360℃、溶存水素量2.75ppm）

試験結果

3.

SSRT試験片の破断面SEM写真

温度，溶存水素量と割れ感受性の関係

3.1

溶存水素量2.75ppm の時のSSRT試験後の試料破断面のSEM 観察結果の代表例を写真１〜４に示す．
本試験法では戸塚らが以前報告 （7）したように，粒界割れは試験前のプレスによる予備冷間加工で引張りの残留応力を生じている凹面側（各SEM写真の下側の面）のみから発生，伝播しており，従来のSSRT法のように試験片の全周で割れ発生する（8）形態とは異なっている．また，写真４に示すように

写真２

SSRT試験片の破断面SEM写真（340℃、溶存水素量2.75ppm）

320 ℃では本試験条件で粒界割れは発生しなかった．次に，SEM観察結果から粒界破面率（IGSCC％；粒界破面面積／全破断面積）を求め試験結果を整理して図３に示す．なおMA600合金のPWSCC破面形態はほぼ全面粒界破面となることか
ら割れ感受性は粒界破面率で評価できる．これから360〜330℃の温度範囲では溶存水素量2.75ppm付近
8070

写真３360°C

IGSCC%

SSRT試験片の破断面SEM写真（330℃、溶存水素量2.75ppm）

60
50

350°C

40340°C

3020
100330°C00.5

図３11.522.5
33.5
Hydrogen Content（ppm）

44.55

溶存水素量と粒界割れ面積率（IGSCC％）の関係
写真４

SSRT試験片の破断面SEM写真（320℃、溶存水素量2.75ppm）

124

360°
C

1.00E-09

1.00E-10
1.67

1.66

1.65

図４

1.64

1.63 1.62 1.61
1／T
（K）
×1000

1.6

1.59

1.58

1.66

図５

割れ進展速度と温度の関係

割れ進展速度(水素2.75ppm）
340°C
350°C

360°C

1.00E-09

1.00E-10
1.67

1.66

図６

1.65

1.64

1.63 1.62 1.61
1／T
（K）
×1000

1.6

1.64

1.63 1.62 1.61
1／T
（K）
×1000

1.6

1.59

1.58

1.57

割れ進展速度と温度の関係

1.59

1.58

1.57

割れ進展速度と温度の関係

360°C

1.00E-09

1.00E-10
1.67

1.66

図７

（溶存水素2.75ppm）に割れ感受性が極大となるピークが存在すること，割れ進展速度(水素4.0ppm）
340°
C
350°
C

330°C

1.00E-08
Crack Growth Rate（m／s）

Crack Growth Rate（m／s）

1.00E-081.65（溶存水素1.0ppm）（溶存水素0.005ppm）
330°C

360°C

1.00E-09

1.00E-10
1.67

1.57

割れ進展速度(水素1.00ppm）
340°
C
350°C

330°C

1.00E-08
Crack Growth Rate（m／s）

Crack Growth Rate（m／s）

割れ進展速度(水素0.05ppm）
340°C
350°C

330°C

1.00E-08

1.65

1.64

1.63 1.62 1.61
1／T
（K）
×1000

1.6

1.59

1.58

1.57

割れ進展速度と温度の関係（溶存水素4.0ppm）

360〜340℃の温度範囲でデータを整理した．

および温度によってはそのピークが不明瞭になってこれらの結果から温度が高くなるほど割れ進展速いることがわかる．なお図中には示さなかったが度は早くなることは明らかであるが，割れ進展速度

320℃ ではいずれの水素量でも粒界割れは観察されの温度依存性は溶存水素量によって異なっている．

なかった．

また，割れ進展速度と温度は以下に示すアレニウスの式で整理できると考えられるので，図４〜７の直3.2

温度，溶存水素量と割れ進展速度の関係

次に割れ進展速度を次式で計算し，温度，溶存水素量との関係を整理した．
割れ進展速度＝板厚×IGSCC％／破断時間

線の傾きから割れの活性化エネルギーを求めた．

k＝Aexp（−Ea／RT ）……………（1）logk＝logA−Ea／2.303・RT ……（2）k:速度定数 Ea:みかけの活性化エネルギー
A:頻度因子R:気体定数 T:絶対温度

図４〜７に，それぞれ溶存水素量0.05ppm以下，得られた割れの活性化エネルギーを表３に示す．こ

1.0，2.75および4.0ppmの時の割れ進展速度と温度れから，割れの活性化エネルギーすなわち割れ進展の関係を示す．ここで溶存水素量2.75ppmでは速度の温度依存性は，溶存水素量によって異なり，330℃まで粒界割れが観察されたが，その他の条件

溶存水素量2.75ppmまでは溶存水素量とともに活性では340℃までしか粒界割れが観察されなかったの化エネルギーが大きくなり，4ppmでやや低下してで，溶存水素量2.75ppmでは360〜330℃，その他はいることがわかる．

125表3）割れの活性化エネルギーと溶存水素量
溶存水素量（ppm）
00000.05以下
1.00
2.75
4.00

3.3

活性化エネルギー（kcal/mol）
20.2
22.1
52.0
34.2

破面形態の観察

本研究で観察されるPWSCC破面は，写真１〜３に示すように典型的な粒界割れ破面を呈している
が，PWSCCを比較的起こしにくい条件，たとえば溶存水素量0.05ppm以下の破面には写真５，６に示すように，粒界割れから延性破面に移行する境界付
近に延性破面に囲まれた形で島状の粒界破面が観察される．このような，割れの進行方向に対して脆性破面と延性破面が交互に入り交じる破面形態は，水素脆性破面に特徴的に観察される混合破面（9）（10）と同一の形態である．

4.

考察

本研究で得られた，360〜330℃の温度範囲では溶存水素量３ppm付近にPWSCC感受性のピークがあ

写真５るとする溶存水素量とPWSCC感受性の関係は，最破断面に観察される水素脆化型の混合破面SEM写真

近Cassageらによってまとめられた図８に示す過去のデータ （5）とよく一致している．ここで図８には本研究での360℃のデータを表示した．また割れの活性化エネルギーが溶存水素量によって変化し，溶存水素量が少ない０ppmと１ppmのほうが2.75ppmと４ppmの場合よりも活性化エネルギーが小さいことから，330℃以下の温度域ではこのピーク位置が低水素濃度側にシフトする可能性があることがわかる．このことは，PWR一次冷却水中の600合金の表→NiOの平衡で説明さ面皮膜の安定性がNi＋ 1／2 O ←2れ，その平衡水素分圧付近で最も皮膜が不安定になりPWSCC を起こしやすくなるが，この平衡は低温側では低水素分圧（濃度）側にシフトするとの報告（11）（12）と現象的には一致する可能性がある．なお本研究で求めた活性化エネルギーは従来報告されてい写真６

破断面に観察される水素脆化型の混合破面SEM写真126

20＜155120mlSTPkg−1

Crack Growth Rate（m.s−1）

Present Study

察された．
Tube AVT
Tube PW
CERT
WOL
CERT

10−9以上の結果から実運転温度域での溶存水素量の影
響を論じるには，更に低温度域のデータでの確認が必要であり，MA600合金のPWSCCメカニズムは破面形態からは水素脆化型である可能性が高いと考え10−10られる．

10−110.1

1101001000
Ni/NiO
Hydrogen partial pressure（kPa）

104

Influence of hydrogen on the crack growth rate ofPWSCC in alloy 600 at 360°C.

図８

水素分圧（溶存水素量）

文献（1）H.Coriou,L.Grall,M.Pelras and S.Vettier：Third
Metallurgy Conference on Corrosion, Saclay,（1959）と割れ進展速度の関係

North Holland Publishing Co.,Amsterdam, p.161（600合金の360℃高温高圧水中での（2）P.E.MacDonald,V.N.Shah,L.W.Ward and P.G.Ellison（8）

PWSCC試験結果）：Steam Generator Tube Failures,NUREGICR6365,INEL-95/0383（1996）

る値18〜70kcal／mol（12）〜（16）の範囲に含まれ，最も標準的な試験条件である溶存水素量2.75ppmの時の値52kcal／molはMA600合金のPWSCCの活性化エネルギーとしては平均的な値である．
また本研究で観察された混合破面は，戸塚ら （7）が報告したものと同種のものであり，破面形態からはこのPWSCCは水素脆化型の割れと考えられる．

（3）資源エネルギー庁：「高経年化に関する基本的な考え方」平成８年４月（4）梅原隆司，鶴田孝雄，岡本周三，小林高揚，中村年孝，西浦英明：日本原子力学会1998年秋の大会

予稿集

第Ⅲ分冊，企２（5）T.Cassage,B.Fleury,F.Vaillant,O.de Bouvier andP.Combrade："An Update on the Influence ofHydrogen on the PWSCC of Nickel Base Alloys inHigh Temperature Water" Proc. 8th Int.Symp. on5.

まとめEnvironmental Degradation of Metals in Nuclear
Power Systems-Water Reactors,August10-

MA600合金のPWSCC感受性と環境中の溶存水素量の関係をSSRT試験により求めた結果以下のことが明らかになった．

14,1997,Amelia Island,Florida（6）T.M.Angeliu,P.L.Andresen andM.L.Pollick：
CORROSION/96,Paper No.86

・360〜330℃の温度範囲では，溶存水素量（7）N.Totsuka,E.Lunarska,G.Cragnolino andZ.S.

2.75ppm付近にPWSCC感受性が極大となるピ

Smialowska：Corrosion,Vol.43（1987）,p.727ークがある．
・溶存水素量０ppmと１ppmのほうが2.75ppmと（8）T.S.Bulischeck and D. Van Rooyen：Corrosion,Vol.37（1981）,p.597

4ppmの場合よりもPWSCCの活性化エネルギー（9）U.S.Armijo：Corrosion, Vol.16（1960）,p.26

が小さくなっており，330℃以下の温度域では（10）戸塚信夫：博士学位論文「加圧水型原子炉一上記のピーク位置が低水素濃度側にシフトす次冷却水中でのニッケル基合金の応力腐食割る可能性がある．

れに関する研究」1998年10月

・PWSCC破面には，割れの進行方向に対して粒東北大学工学研究科

界破面と延性破面が交互に入り交じった水素（11）R.Rios,T.Magnin,D.Noel and O.de Bouvier：

脆化破面に特徴的に観察される混合破面が観Metallurgical Transaction A, Vol.26A（1995）,

127

p.925
（12）T.E.Rummery and D.D.Macdonald：Journal ofNuclear Materials, Vol.55（1975）, p.23
（13）G.Economy and F.W.Pement：CORROSION/ 89,
Paper No.493（14）R.Bandy and D. Van Rooyen：Corrosion, Vol.40（1984）,p.425（15）R.Bandy and D. Van Rooyen：Nuclear Engineeringand Design, Vol.86（1985）, p.49
（16）G.Economy,R.J.Jacko and F.W.Pement：Corrosion,Vol.43(1987),p.727